van'tHofi- und G.Just: Der hydraulische oder sogenannte Estrichgips. 255 



Die beobachtete Volumverminderung genügte auch quantitativ dieser 

 Forderung, indem 1 1 4 '63 Estrichgips eine Ausdehnung von 0.63 C. c. 

 veranlaßten, also 0.054 P 1 " Gramm, während 0.057 S '<'1' berechnet. 

 Es sei hinzugefügt, daß ebenso der Wassergehalt der entstandenen Masse 

 (20.6 Prozent) der totalen Verwandlung in Gips (mit 20.9 Prozent) 

 entsprach. 



Mit Hülfe dieser Methode haben wir dann den Einfluß verfolgt, 

 den die Brenntemperatur auf die Abbindefähigkeit hat. Besonders 

 haben wir dabei die sich widersprechenden Angaben geprüft 1 , ob die 

 Bildung des abbindbaren Estrichgipses bei einer Temperatur vor sich 

 geht, welche höher liegt als diejenige, wobei das Totbrennen er- 

 folgt, oder ob bei ansteigender Temperatur die Bindefähigkeit all- 

 mählich verloren geht. 2 Diese Entscheidung ist wichtig, denn nach 

 der ersten Angabe würde ein totgebrannter Gips und auch wohl der 

 natürliche Anhydrit durch geeignetes Brennen Bindefähigkeit bekommen 

 können. Schon jetzt sei jedoch bemerkt, daß wir nur beobachten 

 konnten, daß die Bindefähigkeit mit steigender Brenntemperatur regel- 

 mäßig abnimmt. 



In dieser Beziehung wurde schon früher gefunden, daß ein bei 

 ioo° dargestellter Anhydrit noch schneller abhärtet als Stuckgips. 3 

 Vom eigentlichen Brennen kann dann erst oberhalb 190 die Rede 

 sein, denn erst oberhalb 190 entwickelt sich aus Halbhydrat das 

 Wasser mit einer technisch brauchbaren Geschwindigkeit. Deshalb 

 wurden in erster Linie Proben wohlkrystallisierten (mit Salpetersäure 

 aus Gips erhaltenen) Halbhydrats bei 200 und bei 300 je 10 Stunden 

 erhitzt. Der Volumversuch zeigte in letzterer eine Abnahme der Binde- 

 fähigkeit: 



200 . 2^624. Kapillare: 1""" = 0.00382 C. c. 



26 Min. 85 Min. 172 Min. 23$ St. 46 St. cw 4 



47- 464 463 459 45 6 45' ■• 



1""" = 0.00323 C. C. 



28 Min. 86 Min. 122 Min. 7 St. 2 1 St. cc 

 499 496 495 493 487 47-- 



Es zeigt sich, daß der bei 300 erhitzte Gips langsamer abbindet. 

 als der bei 200 erhitzte: nach 23+ Stunden z. B. sind im ersteren 

 Fall 92 Prozent, im letzteren nach 21 Stunden erst 56 Prozent abge- 

 bunden. 



1 Das kleine Gipsbuch. 1901. 15. 



- Mac Caleb, Amer. Chem. Journ. 11. .54 (Jahresberichte 1889, 456). 



3 Diese Sitzungsberichte 1901. 570. 



4 Unter Annahme einer Kontraktion von 0.054C.C. pro Gramm und Mitberück- 

 sichtiimns der ersten Minute. 



